О применении комплексных добавок в бетонах нового поколения

Памяти Владимира Ивановича КАЛАШНИКОВА

Коллектив Пензенского государственного университета архитектуры и строительства с глубоким прискорбием сообщает о том, что на 76-м году скоропостижно скончался заслуженный деятель науки РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный работник высшего профессионального образования РФ, почетный доктор Пензенского ГУАС, советник РААСН, академик МАНЭБ, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Технологии строительных материалов и деревообработки» Владимир Иванович КАЛАШНИКОВ.

В.И. Калашников был одним из ярчайших представителей «старой» школы строительного материаловедения, чьи мировоззренческие и научные взгляды сформировались в период расцвета советского бетоноведения, признанного и почитаемого во всем мире. Окончив в 1963 г. Пензенский инженерно-строительный институт, В.И. Калашников пошел работать на производство. Без производственного опыта в те годы была немыслима дальнейшая реализация специалиста в прикладной науке. С 1965 г. его трудовая деятельность была полностью посвящена научной и преподавательской работе, стаж которой составил более 50 лет.

В круг научных интересов Владимира Ивановича входили разработка основ пластифицирования минеральных дисперсных систем, реологии бетонных смесей, порошково-активированных бетонов общестроительного назначения, бетонов повышенной прочности, высокопрочных и сверхвысокопрочных бетонов и фибробетонов, отличающихся низким удельным расходом цемента на единицу прочности и долговечностью. Под руководством профессора В.И. Калашникова впервые в России были разработаны и внедрены предельно-наполненные порошковыми и тонкозернистыми компонентами высокопрочные и сверхвысокопрочные бетоны нового поколения.

В.И. Калашников — основатель нового научного направления в строительном материаловедении в России: разработка и создание малоэнергоемких безобжиговых геосинтетических и геошлаковых вяжущих из крупнотоннажных отходов — зол и шлаков ТЭЦ и металлургической промышленности, дисперсных отсевов камнедробления горных пород, заменяющих цемент, известь, гипс.

Результаты исследований внедрены в практику проектирования и строительства путем их использования в нормативных, рекомендательных, справочных материалах. Разработанные им химические добавки на основе отходов предприятий Минмедпрома были внедрены на заводах стройиндустрии в Москве, Щелково, Санкт-Петербурге, Кургане, Курске, Пензе, Протвино, Серпухове, Череповце, Йошкар-Оле, Уфе, Минске, Кропоткине, Рязани, Красноярске и других городах России.

Буквально до последних дней В.И. Калашников тесно сотрудничал с предприятиями строительной отрасли России по вопросам совершенствования технологий, создания новых строительных материалов и конструкций.

За период научно-педагогической деятельности Владимир Иванович Калашников подготовил 38 кандидатов технических наук, трех докторов наук и более 50 магистров по направлению «Строительство». Он автор более 1000 научных и учебно-методических работ. Его заслуги были высоко оценены руководством страны и профессиональным сообществом не только в России, но и за рубежом. В 2003 г. Кембриджский международный библиографический центр включил В.И. Калашникова в энциклопедию «Человек года». Он награжден медалью «Строительная Слава», Большой медалью РААСН, а также орденом ПГУАС «За заслуги в развитии строительного образования и науки».

Владимир Иванович Калашников пользовался заслуженным авторитетом коллег и студентов. Замечательный, добрый, отзывчивый человек, любимый студентами преподаватель, многоуважаемый и высококвалифицированный специалист, щедро делившийся богатым жизненным опытом, учитель и наставник не только для студентов и аспирантов, но и для коллег.

С журналом «Строительные материалы» Владимира Ивановича связывали десятилетия взаимно интересной творческой работы. Он был одним из самых активных, читаемых и цитируемых авторов еще в те годы, когда во главу угла работы ученого ставились научные достижения и их внедрение в практику, а не публикационная активность. Бесконечно влюбленный в свою работу, обожающий, буквально нянчащий своих учеников, бескомпромиссный, но доброжелательный рецензент, безотказный научный консультант, прекрасный слушатель и собеседник — таким мы запомним Владимира Ивановича Калашникова.

Светлая память, дорогой коллега и друг!

УДК 691.32

В.И. КАЛАШНИКОВ , д-р техн. наук, О.В. ТАРАКАНОВ, д-р техн. наук

Пензенский государственный университет архитектуры и строительства

О применении комплексных добавок в бетонах нового поколения

Рассмотрены вопросы технологического проектирования высокопрочных бетонов нового поколения с комплексными добавками на основе современных суперпластификаторов и минеральных наполнителей различного химико-минералогического состава. Выделены основные факторы, определяющие эффективность добавок тонкодисперсных наполнителей в технологии бетонов. Показано, что для высокопрочных бетонов минеральные микронаполнители наряду с высокой реологической активностью в пластифицированных бетонах должны обладать

научно-технический и производственный журнал Г5-- ¿¿п| у л "б2 январь/февраль 2017 ¡А

гидратационной активностью. Выполнена серия рентгенофазовых исследований с целью определения характера влияния современных суперпластификаторов на состав продуктов гидратации цемента. Показано, что суперпластификаторы МеШих способствуют замедлению процессов гидратации силикатных фаз цемента и стабилизации гидроалюминатных фаз. Установлено, что тонкодисперсный карбонатный микронаполнитель способствует активации гидратации силикатных фаз цемента. К перспективным для применения в технологии бетонов нового поколения отнесены добавки нового класса - регуляторы вязкости бетонных смесей, а также синтезированные нанометрические гидросиликаты кальция, выполняющие роль центров кристаллизации в структуре цементного камня.

Ключевые слова: высокопрочные бетоны, суперпластификатор, комплексная добавка, минеральный наполнитель, каменная мука, фазовый состав, центр кристаллизации, гидратационная активность, регулятор вязкости.

Для цитирования: Калашников В.И., Тараканов О.В. О применении комплексных добавок в бетонах нового поколения // Строительные материалы. 2017. № 1-2. С. 62-67.

| V.I. KALASHNIKOV |, Doctor of Sciences

About the Use of Complex Additives in Concretes of a New Generation

Issues of the technological design of high-strength concretes of a new generation with complex additives on the basis of up-to-date super-plasticizers and mineral fillers of different chemical-mineralogical compositions are considered. Main factors which determine the efficiency of thin-disperse fillers in the concrete technology are highlighted. It is shown that mineral micro-fillers for high-strength concretes along with the high rheological activity in plasticized concretes should have hydration activity. A series of x-ray-phase studies for determining the character of influence of modern super-plasticizers on the composition of cement hydration products were conducted. It is shown that super-plasticizers Melflux help to slow down the processes of hydration of silicate phases of cement and stabilization of hydro-aluminate phases. It is established that a thin-disperse carbonate micro-filler contributes to the activation of cement silicate phases. Additives of a new class, viscosity regulators of concrete mixes as well as synthesized nano-metric calcium hydro-silicates performing the role of crystallization centers in the cement stone structure, are attributed to prospective for the use in the technology of concretes of a new generation.

Keywords: high-strength concretes, super-plasticizer, complex additive, mineral filler, ground meal, phase composition, crystallization center, hydration activity, viscosity regulator.

For citation: Kalashnikov V.I., Tarakanov O.V. About the use of complex additives in concretes of a new generation. Stroitel'nye Materialy [Construction materials]. 2017. No. 1-2, pp. 62-67. (In Russian).

В настоящее время в производство бетона широко внедряются технологии многокомпонентных бетонов нового поколения, как высокопрочных, так и традиционных, обязательным компонентом которых являются химические добавки различного функционального назначения [1].

Особое внимание уделяется проектированию высокопрочных и сверхтехнологичных, высокоподвижных и самоуплотняющихся бетонов с использованием эффективных супер- и гиперпластификаторов (СП и ГП) [2].

Широкое развитие теоретические и технологические основы бетонов нового поколения получили в работах В.И. Калашникова и его школы [3—10]. Основными эволюционными этапами в технологии высокопрочных и сверхпрочных бетонов являются разработка современных высокоэффективных СП и использование реологически активных и рекреационно-активных минеральных порошков, без которых невозможно получение бетонов классов В130—150. Особое внимание в работах В.И. Калашникова уделялось исследованию реологического поведения минеральных и смешанных цементно-минеральных систем в присутствии СП, а также характера гидратации, кинетики структурообразования и твердения цементных бетонов с минеральными добавками различной гидратационной активности и природы. Комплексные органоминеральные добавки на основе молотых горных пород и суперпластификаторов при рациональном соотношении минерального порошка, песка, мелких, средних и крупных фракций способствуют получению не только высокоподвижных и самоуплотняющихся бетонов, но и уплотнению структуры бетона, достижению высоких показателей морозостойкости и низкого водопоглощения (0,8—1%) [3, 11, 12].

Химико-минералогический состав используемых минеральных наполнителей достаточно широк, и требование к сочетанию в них рекреационной и реологической активности может быть необязательным. Для бетонов прочностью 50—80 МПа каменная мука может быть лишь реологически активной, это относится, например, к наполнителям из плотных и прочных известняков, до-ломитизированных известняков или доломитов. Для

бетонов более высоких классов хорошее сочетание рекреационной и реологической активности выявлено для базальтовой, кварцево-дацитовой, гранитной, анде-зитовой муки и ряда других молотых горных пород. Особое положение с точки зрения активности занимает молотый кварцевый песок, который не обладает реологической активностью, но значительно повышает ее в смеси с цементом в суспензиях с СП [13].

Следует отметить, что в бетонах нового поколения традиционно используемые воздухововлекающие добавки становятся необязательными, поскольку это приводит к снижению прочности.

Эффективность тонкодисперсных наполнителей в бетонах нового поколения определяется следующими основными факторами:

— кристаллическим строением и структурой минералов;

— зарядовым состоянием поверхности;

— тонкостью помола;

— способностью к гидратационному твердению в присутствии Са(ОН)2, образующегося при гидратации цемента.

Повышение эффективности СП и ГП при использовании ряда минеральных порошков в отличие от порт-ландцементов может быть объяснено не только гидравлической инертностью минеральных частиц и неспособностью к связыванию значительного количества воды уже с первых секунд после водозатворения, но и возможностью усиления многоцентровой адсорбции молекул СП и ГП на мозаично заряженной поверхности частиц минеральных порошков, например гранита [9].

Более сложной задачей при выборе минеральных добавок в качестве микронаполнителей цементных бетонов является определение не только их реотехнологиче-ской активности в сравнении с цементными системами, но и реакционной активности по отношению к цементным системам с точки зрения связывания гидролизной извести, выделяющейся при гидратации цемента, и возможности образования контактов срастания по бездефектным поверхностям микрокристаллов, формирующихся на поверхности гидратирующихся частиц це-

научно-технический и производственный журнал

январь/февраль 2017

63

мента и микронаполнителя. Немаловажное значение имеет возможность эпитаксиального наращивания гидрат-ных фаз цемента на подложке частиц микронаполнителя. С этой точки зрения наиболее целесообразным является применение в качестве микронаполнителя тонкомолотого кальцита [14].

В наполненных цементных системах оптимальные условия для агломерации и срастания частиц могут быть достигнуты применением гидратационно-активных микронаполнителей и сокращением расстояний между частицами за счет оптимальной гранулометрии и снижения водосодержания. В этом случае между частицами цемента или цемента и микро-наполнителя, сближенными до минимальных расстояний, места контактов могут являться активными зонами кристаллизации, связывающие частицы между собой. В присутствии макромолекул СП и ГП процесс начальной кристаллизации осложняется и замедляется. В большей степени негативное влияние СП и ГП может проявляться для гидроалюминатных фаз, поскольку органические молекулы могут проникать между слоями структуры АFm-фаз и образовывать поверхностные комплексы благодаря вандерваальсовым силам и водородным связям [15].

В работе была выполнена серия электронно-микроскопических исследований поверхности С3А, гидрати-рованного в присутствии карбонатного микронаполнителя. На электронных микрофотографиях поверхности С3А, гидратированного с добавкой тонкодисперсного кальцита, видны кристаллы гидратов AFm-фаз, имеющие пластинчатую слоистую структуру (см. рисунок, а, б). Гидратная масса представлена в виде скопления кристаллов неправильной геометрической формы, имеющих очертания пластинок, лепестков, хлопьев, изогнутых пластин и т. д. При детальном просмотре поверхности кристаллов правильной гексагональной формы практически не обнаружено. Однако при анализе поверхности С3А, гидратированного без добавок, подобные кристаллы обнаружены (см. рисунок, в).

Образование гидратов AFm-фаз при гидратации С3А подтверждено данными рентгенофазового анализа. Полученные данные электронной микроскопии свидетельствуют о протекании кристаллизационных процессов при наличии примесей, искажающих структуру кристаллов.

Следует отметить, что в присутствии минеральных добавок, примесных ионов и особенно макромолекул суперпластификаторов возможно формирование гидросиликатов кальция различного строения вследствие изменения структуры гидросиликатных мотивов в присутствии примесей. Рентгенофазовыми исследованиями продуктов гидратации цементного камня установлено, что в присутствии добавки тонкодисперсного карбонатного наполнителя в количестве 10% от массы вяжущего на рентгенограммах зафиксированы отражения, характерные для гиролита, ксонотлита и трускотита, отсутствующие на рентгенограммах образцов без добавки. В присутствии тонкомолотых кремнеземсодержащих минеральных добавок и высокого уровня пересыщения по Са(ОН)2 возможно образование гидросиликатной массы как на поверхности цементных частиц, так и на поверхности частиц микронаполнителя. Формирование сложных гидросиликатных структур различного строения является одной из причин повышения прочности цементных систем в присутствии тонкомолотых кремнеземсодержащих минеральных добавок.

В последнее время на рынке химических добавок появляется множество модификаторов, одними из основных компонентов которых являются супер- и гиперпла-

Поверхность гидратированного С3А: а - с добавкой карбонатного микронаполнителя

стификаторы. Подобные добавки имеют достаточно сложный химический состав и конформационное строение молекул органических веществ, что, естественно, не может не отражаться на процессах гидратации и твердения цементных материалов. Состав многих органических добавок известен, хотя не многие производители указывают точный состав. При этом химическое поведение модификаторов может существенно различаться, например при использовании цементов разных заводов и микронаполнителей, отличающихся дисперсностью и минералогическим составом [15].

Известно, что многие пластификаторы на поликар-боксилатной основе отличаются друг от друга длиной основных и боковых цепей, что по-разному влияет на характер многоцентровой адсорбции их на поверхности цементных частиц и продуктах гидратации.

В теории и практике применения суперпластификаторов важным фактором является характер их влияния на состав продуктов гидратации цементных систем. Известно, что в большинстве случаев органические пластифицирующие добавки вызывают замедление гидратации силикатных фаз цемента и стабилизацию алюми-натных AFm-фаз, интенсивно образующихся на ранних стадиях гидратации.

Современные гиперпластификаторы на поликар-боксилатной основе весьма эффективны и позволяют достичь значительных пластифицирующих эффектов при меньших дозировках, чем, например, С-3 и другие комплексные добавки на его основе. В связи с этим высокие водоредуцирующие эффекты позволяют получать бетоны высокой и особо высокой прочности при рационально подобранном гранулометрическом составе бетона, видах, количестве и свойствах минеральных микронаполнителей [9].

В присутствии химических добавок процесс гидрато-образования в цементных системах значительно осложняется, поскольку параллельно протекают процессы адсорбции, растворения, поверхностной гидратации, гидратации в растворе, образования зародышей кристаллизации. Вполне естественно, что сложные по кон-формационному строению молекулы суперпластификаторов, имеющие отрицательно заряженные функциональные группы, избирательно адсорбируясь на положительно заряженных центрах, оказывают негативное влияние на скорость процессов поверхностной кристаллизации, а также на структуру зародышей кристаллизации [16]. Длинные боковые цепи молекул СП в свою очередь влияют на скорость зарождения и образование зародышей кристаллизации в пересыщенном растворе.

Положительным фактором использования в составе цементных композиций тонкодисперсных микронаполнителей является не только повышение реологической эффективности суперпластификаторов и уплотнение структуры, но и возможность кристаллизации гид-ратных фаз на частицах микронаполнителя, что способствует формированию кристаллизационных оболочек и срастанию частиц, повышению плотности и прочности наполненных цементных систем в целом.

научно-технический и производственный журнал П-- ^г,| у - д^р. "б4 январь/февраль 2017 ¡А

Таблица 1

Интенсивность отражений извести

Состав Интенсивность Imax при d

4,93 3,11 2,63 1,93 1,79 1,69 1,485 1,45

№ 1 (контрольный) 87,3 23,7 110,5 38,6 24,8 23,4 нет 10,8

№ 2 (0,5% Melflux4930F) 55,2 49,9 85,6 19 21,6 11,9 19,2 нет

№ 3 (0,5% Melflux 5581F) 65,4 нет 55,3 25,3 24 15,2 13,6 нет

№ 4 (0,5% Melflux 1641F) 58,2 20,4 73,6 15,9 24,4 18,3 12,5 13,6

Таблица 2 Интенсивность отражений C3S и P-C2S

Состав Интенсивность Imax

Алит

№ 1 (контрольный) 27,7 16,3

№ 2 (0,5% Melflux 4930F) 40,7 54,7

№ 3 (0,5% Melflux 5581F) 47,6 51,8

№ 4 (0,5% Melflux 1641F) 38,8 58,5

В большинстве экспериментальных исследований процессов твердения наполненных цементных композиций и бетонов нового поколения эффект значительного повышения прочности при низких В/Ц превалирует над процессом замедления, который в большей степени проявляется в период формирования коагуляционных и ранних коагуляционно-кристаллизационных структур. В более поздний период твердения самоорганизующиеся цементные системы способны к релаксации ранних напряжений и повреждений структуры. Очевидно, в большей степени это относится к гидроалюминатным фазам, которые интенсивно формируются в ранний период гидратации. Однако малое количество алюминат-ных фаз в составе цемента не оказывает столь значительного влияния на конечную прочность цементных композиций. В то же время суперпластификаторы оказывают негативное влияние на структуру ранних гидросиликатов кальция (ГСК). В последующем нормальный порядок кристаллизации ГСК восстанавливается и цементные композиции достигают высокой прочности. Возможно, что и молекулы суперпластификаторов, встраиваясь в гидросиликатные структуры на ранних этапах, позднее не оказывают существенного влияния на прочность цементных материалов.

Логично предположить, что продукты гидратации в поздние сроки в составах с добавками могут отличаться от бездобавочных более в количественном отношении гидратов, чем в качественном.

С целью определения характера влияния различных значений длин основных и боковых цепей гиперпластификаторов системы МеШих (поскольку эти пластификаторы имеют достаточно определенное кон-формационное строение молекул) на состав продуктов гидратации цементного камня была выполнена серия рентгенофазовых исследований на дифрактометре ДРОН-7 в интервале углов 10—75о с шагом 0,05о. Исследования проводились на образцах, твердевших в нормальных условиях в период шесть месяцев.

Анализ рентгенограмм показал, что основной отличительной особенностью продуктов гидратации с добавками ГП является снижение интенсивностей отражения извести (табл. 1) и увеличение интенсивностей отражений безводных силикатных фаз цемента (табл. 2).

Полученные данные свидетельствуют, что, несмотря на достаточно поздний период твердения, процессы гидратации в цементном камне в присутствии ГП на начальном этапе замедлены и это замедление, судя по ин-тенсивностям выделившихся кристаллических гидрат-ных фаз, сохраняется на период до шести месяцев. Характерным является снижение интенсивностей отражений извести в составах с добавками СП практически для всех значений d (А). Это свидетельствует о том, что добавки СП в цементной системе являются тормозящим фактором в процессах гидратации и гидролиза основных силикатных фаз цемента.

В целом снижение водосодержания в составах с добавками позволяет получать более высокую прочность в поздние сроки твердения, но общая картина кинетики

гидратообразования и участия силикатных фаз в процессе гидратации свидетельствует о некотором его замедлении. Этот факт является весьма важным с точки зрения понимания механизма действия добавок: с одной стороны, как сильных водопонижающих, а с другой — как угнетающих процессы гидратации силикатных фаз цемента.

В отношении гидроалюминатных фаз следует отметить, что на рентгенограммах образцов с добавками ГП появляются отражения метастабильных AFm-фаз (С2АН8), а также наиболее термодинамически стабильной гидроалюминатной фазы С3АН6, что свидетельствует о возможности избирательной стабилизации гидроалюминатов кальция AFm-фаз в присутствии добавок ГП.

Рентгенофазовые исследования образцов цементного камня, гидратированного в нормальных условиях в течение 1,5 лет, с комплексной добавкой С-3 (0,5%) и тонкодисперсного кальцита (20% от массы цемента) показали, что на рентгенограммах образцов с добавкой значительно снижаются интенсивности отражений Са(ОН)2 (4,93; 3,11; 2,63А) по сравнению с контрольным составом без добавки. Однако характерным является факт примерно равных интенсивностей отражений алита в контрольном образце и в образце с добавкой. В целом полученные результаты свидетельствуют, что процесс гидратации в присутствии добавки С-3 несколько замедлен. Однако карбонатный наполнитель является активатором твердения алита, возможно, вследствие эпитаксиального наращивания гидросиликатов кальция, а также гидратов AFm-фаз на частицах кальцита.

Важными технологическими параметрами как для обычных бетонов, так и для высокопрочных является сохранение подвижности, жизнеспособности и предотвращение расслаиваемости смесей. При введении стабилизирующих и воздухоудерживающих добавок происходит увеличение дисперсности твердой фазы, что способствует активации межчастичного взаимодействия, созданию пространственной структурной сети и снижению водо- и раствороотделения.

В бетонах нового поколения, особенно самоуплотняющихся, снижению расслаиваемости способствует присутствие значительного количества тонкодисперсной минеральной фазы [4]. В настоящее время в технологии бетонов нового поколения и обычных наряду с традиционно используемыми эфирами целлюлозы и полимерными добавками начинают эффективно применяться добавки нового класса — регуляторы вязкости бетонной смеси. В настоящее время в технологии бетонов отмечается применение принципиально нового, еще недостаточно исследованного класса добавок SAP со сверхвысокой адсорбирующей способностью. В большинстве случаев SAP представляют собой ковалентные полиэлектролиты с поперечными связями. SAP могут адсорбировать количество воды, в 20 раз превышающее их собственную массу. Добавка вводится в сухую бетонную смесь в порошкообразном виде и поглощает воду в процессе приготовления бетонной смеси.

Перспективным направлением в технологии бетонов нового поколения является применение наноме-трических синтезированных гидросиликатов кальция. В целом новые классы добавок могут эффективно с целью достижения синергетических эффектов применяться с традиционными ускорителями и замедлителями твердения как для бетонов, твердеющих в нормальных условиях, так и для «холодных» бетонов [17].

В условиях интенсивно развивающихся технологий производства химических добавок и бетонов нового поколения необходимо уделить особое внимание исследованиям механизмов действия добавок в сложных цементно-минеральных системах, характеру их влияния на процессы гидратации, кинетики раннего струк-турообразования и твердения, что во многом определяет в дальнейшем основные эксплуатационные свойства бетонов.

Список литературы

1. Тараканов О.В. Химические добавки в растворы и бетоны. Пенза: Изд-во Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, 2016. 155 с.

2. Калашников В.И., Володин В.М., Ерофеева И.В., Абрамов Д.А. Высокоэффективные самоуплотняющиеся порошково-активированные песчаные бетоны и фибробетоны // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1-2. С. 110-111.

3. Калашников В.И. Как превратить бетоны старого поколения в высокоэффективные бетоны нового поколения // Бетон и железобетон. 2012. № 1. С. 82.

4. Калашников В.И., Ерофеев В.Т., Тараканов О.В. Суспензионно-наполненные бетонные смеси для порошково-активированных бетонов нового поколения // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2016. № 4 (688). С. 30-37.

5. Калашников В.И. Эволюция развития составов и изменение прочности бетонов. Бетоны настоящего и будущего. Часть 1. Изменение составов и прочности бетонов // Строительные материалы. 2016. № 1-2. С. 96-103.

6. Калашников В.И. Концепция стратегического развития пластифицированных порошково-активиро-ванных бетонов нового поколения // БСТ: Бюллетень строительной техники. 2016. № 12 (988). С. 48-52.

7. Калашников В.И., Камбург В.Г., Суздальцев О.В., Бодажков Н.Ю. Оценка реотехнологических свойств самоуплотняющихся бетонных смесей для бетонов нового поколения // Региональная архитектура и строительство. 2015. № 2 (23). С. 21-26.

8. Калашников В.И., Суздальцев О.В., Дрянин Р.А., Сехпосян Г.П. Роль дисперсных и тонкозернистых наполнителей в бетонах нового поколения // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2014. № 7 (667). С. 11-21.

9. Калашников В.И., Мороз М.Н., Тараканов О.В., Калашников Д.В., Суздальцев О.В. Новые представления о механизме действия суперпластификаторов, совместно размолотых с цементом или минеральными породами // Строительные материалы. 2014. № 9. С. 70-75.

10. Тараканов О.В., Калашников В.И., Белякова Е.А., Москвин Р.Н. Самоуплотняющиеся бетоны нового поколения на основе местных сырьевых ресурсов // Региональная архитектура и строительство. 2014. № 2. С. 47-53.

11. Калашников В.И., Москвин Р.Н., Белякова Е.А., Белякова В.С., Петухов А.В. Высокодисперсные наполнители для порошково-активированных бетонов нового поколения // Системы. Методы. Технологии. 2014. № 2 (22). С. 113-118.

Профессор В.И. Калашников внес огромный вклад в развитие современных представлений о формировании новейшего направления в строительном материаловедении — технологии бетонов нового поколения. В работах В.И. Калашникова и его многочисленных учеников получили развитие теоретические и технологические основы пластифицирования цементов и це-ментно-минеральных систем; разработаны основы создания, проектирования и расчета бетонов нового поколения, как высоко- и особовысокопрочных, так и традиционных с низким удельным расходом цемента на единицу прочности; предложена новейшая терминология и классификация бетонов.

Благодарные ученики Владимира Ивановича Калашникова продолжают работу по направлениям исследований реологических и реотехнологических свойств бетонных смесей, изучения процессов гидратации, структурообразования и твердения цементных и композиционных бетонов нового поколения, анализа их основных свойств и долговечности.

References

1. Tarakanov O.V. Khimicheskie dobavki v rastvory i betony [Chemical additives in concrete solution and concrete]. Penza: Penzenskiy gosudarstvenniy universitet arkhitek-tury i stroitel'stva. 2016. 155 p.

2. Kalashnikov V.I., Volodin V.M., Erofeyev I.V., Abra-mov D.A. The highly effective activated sandy concrete and fibrobetona which are self-condensed powder. Sovremennye problemy nauki i obrazovanija. 2015. No. 1-2, pp. 110-111. (In Russian).

3. Kalashnikov V.I. How to turn concrete of old generation into highly effective concrete of new generation. Beton i zhelezobeton. 2012. No. 1, pp. 82. (In Russian).

4. Kalashnikov V.I., Erofeyev V.T., Tarakanov O.V. The suspension filled concrete mixes for the powder activated concrete of new generation. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Stroitel'stvo. 2016. No. 4 (688), pp. 30-37. (In Russian).

5. Kalashnikov V.I. Evolution of development of structures and change of durability of concrete. Concrete of the present and future. Part 1. Change of structures and durability of concrete. Stroitel'nye Materialy [Construction Materials]. 2016. No. 1-2, pp. 96-103. (In Russian).

6. Kalashnikov V.I. The concept of a strategic development of the concrete of new generation. BST: Bjulleten' stroitel'noj tehniki. 2016. No. 12 (988), pp. 48-52. (In Russian).

7. Kalashnikov V.I., Kamburg V.G., Suzdal'tsev O.V., Bodazhkov N.Yu. Evaluation of reotechnological properties of the self-condensed concrete mixes for concrete of new generation. Regional'naja arhitektura istroitel'stvo. 2015. No. 2 (23), pp. 21-26. (In Russian).

8. Kalashnikov V.I., Suzdaltsev O.V., Dryanin R.A., Sekhposyan G.P. Role of disperse and fine-grained fillers in concrete of new. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Stroitel'stvo. 2014. No. 7 (667), pp. 11-21. (In Russian).

9. Kalashnikov V.I., Moroz M.N., Tarakanov O.V., Kalashnikov D.V., Suzdal'tsev O.V. New ideas of the mechanism of effect of the supersofteners jointly ground with cement or mineral breeds. Stroitel'nye Materialy [Construction Materials]. 2014. No. 9, pp. 70-75. (In Russian).

10. Tarakanov O.V., Kalashnikov V.I., Belyakova E.A., Moskvin R.N. The self-condensed concrete of new generation on the basis of local raw material resources. Regional'naja arhitektura i stroitel'stvo. 2014. No. 2, pp. 47-53. (In Russian).

11. Kalashnikov V.I., Moskvin R.N., Belyakova E.A., Belyakova V.S., Petukhov A.V. High-dispersity fillersfor-powder-activated concrete sofnew generation. Sistemy. Metody. Tekhnologii. 2014. No. 2 (22), pp. 113-118. (In Russian).

66

научно-технический и производственный журнал

январь/февраль 2017

ui

12. Калашников В.И., Ерофеев В.Т., Тараканов О.В. Суспензионно-наполненные бетонные смеси для порошково-активированных бетонов нового поколения // Известия высших учебных заведений. Строительство. 2016. № 4 (688). С. 30-37.

13. Калашников В.И., Ананьев С.В., Хвастунов В.Л., Мороз М.Н. Бетоны нового поколения с низким удельным расходом цемента на единицу прочности // Вестник центрального регионального отделения Российской академии архитектуры и строительных наук. 2010. № 14. С. 27.

14. Тараканов О.В., Калашников В.И., Белякова Е.А., Стешкина К.А. Оценка влияния карбонатного микронаполнителя на кинетику начального структуро-образования и состав гидратных фаз цементных систем // Региональная архитектура и строительство. 2014. № 2. С. 40-46.

15. Тараканов О.В. Бетоны с модифицирующими добавками на основе вторичного сырья. Пенза: Изд-во Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. 2004. 564 с.

16. Ратинов В.Б., Розенберг Т.И. Добавки в бетон. М.: Стройиздат, 1989. 188 с.

17. Калашников В.И., Ерофеев В.Т., Мороз М.Н., Троянов И.Ю., Володин В.М., Суздальцев О.В. Нано-гидросиликатные технологии в производстве бетонов // Строительные материалы. 2014. № 5. С. 88-91.

12. Kalashnikov V.I., Erofeev V.T., Tarakanov O.V. The suspension-filled concrete mixtures for powder-activated concretes of new generation. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedenii. Stroitel'stvo. 2016. No. 4 (688), pp. 30-37. (In Russian).

13. Kalashnikov V.I., Ananyev S.V., Hvastunov V.L., Mo-roz M.N. Concrete of new generation with a low specific consumption of cement per unit of durability. Vestnik central 'nogo regional'nogo otdelenija Rossijskoj akademii arhi-tektury istroitel'nyh nauk. 2010. No. 14, pp. 27. (In Russian).

14. Tarakanov O.V., Kalashnikov V.I., Belyakova E.A., Steshkina K.A. An impact assessment of a carbonate mi-crofiller on kinetics of initial structurization and structure of hydrate phases of cement systems. Regional'naja arhi-tektura istroitel'stvo. 2014. No. 2, pp. 40-46. (In Russian).

15. Tarakanov O.V. Betony s modificirujushhimi dobavkami na osnove vtorichnogo syr'ja [Concrete with the modifying additives on the basis of secondary raw materials]. Penza: Penzenskiy gosudarstvenniy universitet arkhitek-tury i stroitel'stva. 2004. 564 p.

16. Ratinov V.B., Rozenberg T.I. Dobavki v beton [Additives in concrete]. Moscow: Stroyizdat. 1989. 188 p.

17. Kalashnikov V.I., Erofeev V.T., Moroz M.N., Troyanov I.Yu., Volodin V.M., Suzdal'tsev O.V. Nanohydro-silicate technologies in concrete production. Stroitel'nye materialy [Construction Materials]. 2014. No. 5, pp. 88-91.

(In *-**_BBnZ! HnnSEEEE

Учителю и партнеру

Для тольяттинского Опытного завода СМиКВладимир Иванович Калашников был научным руководителем и надежным партнером при организации промышленного производства порошковоактивированных бетонов и самоуплотняющихся щебеночных и песчаных бетонов — бетонов нового поколения. Они позволяют получать отличные прочностные характеристики при уменьшении расхода цемента и использовании в составе разнофракционных отходов дробления горных пород, в том числе известковых. Для Опытного завода СМиКэто очень важно, ведь мы географически расположены в непосредственной близости от известковых карьеров (Жигулевские горы).

Когда на заводе встал вопрос о реконструкции производства с целью его оптимизации и перехода на выпуск инновационной продукции, мы обратились за советом к своему учителю — В.И. Калашникову.

По его рекомендации был создан дробильно-сортировочный участок замкнутого цикла с циклонами для отбора мелких фракций, их сушкой и помолом. Под руководством и непосредственном участии Владимира Ивановича в заводской лаборатории производился подбор рецептур бетонных смесей под номенклатуру выпускаемых изделий. Также Владимир Иванович помог подобрать для лаборатории новейшее оборудование, позволяющее проводить все необходимые испытания.

Следующим шагом должна была стать реконструкция бетоносмесительного комплекса с заменой двухвалковых горизонтальных бетономешалок на современные с регулируемой скоростью для турбулентного перемешивания компонентов. К сожалению, эту работу мы будем делать уже без Владимира Ивановича...

Мы всегда будем с благодарностью помнить об этом удивительном человеке, нашем учителе, наставнике, большом ученом, не оторвавшимся от производства.

С.А. Ерёмин, директор и сотрудники Опытного завода СМиК, Тольятти, Самарская обл.

Моему замечательному другу

У меня скончался друг, Как-то неожиданно, некстати. Средь морозов и январских вьюг Он ушел из братской нашей рати.

Он был прост, как россияне все, По-простому мог он объясняться, И тянулся всей душой ко всем, Не стремился только преклоняться! У него во всем был свой подход — Лишь в экспериментах видел силу, И цемента трепетный расход Упорядочил, как будто милых. Имя он в науке закрепил, Мнение всегда его весомо, Узы дружбы правдою крепил, И радушный был хозяин дома... Помним, как работал ты и жил, Помним, как любил друзей хороших И старался, сколько было сил, Истину сверстать по малым крохам. И тебе, наш незабвенный друг, Вечным славным памятником будут Те ученики, что, взяв «редут», И голов упорных не остудят!

А.П. Пичугин,

д-р техн. наук, Новосибирск

Он знал одну лишь думы власть, Одну, но пламенную страсть-

Лермонтовские строки как будто написаны с Владимира Ивановича Калашникова. Страсть к бетону — всепоглощающее отношение сопровождало всю его яркую жизнь и результативное творчество в научно-образовательной сфере.

Не могу вспомнить, сколько лет мы были знакомы, периодически встречаясь на конференциях, профессионально обмениваясь взглядами, а иногда дискутивно обсуждая к обоюдной пользе итоги своих, да и чужих работ. Но даже без постоянных личных контактов, теперь уже по обе стороны государственных границ, мы поддерживали друг друга, делились информацией и интересными публикациями. Дорожная карта (как теперь модно называть) привела его многолетнюю деятельность в створ современных мировых веяний и тенденций. Высокофункциональные порошковосодержащие бетоны — последняя, к сожалению, «бетонная страница» недописанной книги творчества большого честного труженика.

А чисто по-человечески, выбирая из коллег, с кем бы пошел в разведку, наверняка выбрал бы Владимира Ивановича Калашникова одним из первых...

Светлая память!

А.В. Ушеров-Маршак, д-р техн. наук, Харьков, Украина